열전도율 목록

열전달에서 물질의 **열전도율**(thermal conductivity) *k*는 열을 전달하는 능력을 나타내는 세기 성질이다. 대부분의 재료에서 전달되는 열의 양은 온도에 따라 (보통 비선형적으로) 달라진다.accessdate=2022-03-15 열전도율은 종종 레이저 섬광 분석으로 측정된다. 대체 측정 방법도 확립되어 있다. 혼합물은 조성에 따라 열전도율이 달라질 수 있다. 일반적인 조건에서 기체의 경우 대류나 난류로 인한 이류에 의한 열 전달이 전도에 의한 열 전달보다 지배적인 메커니즘이라는 점에 유의해야 한다. 이 표는 국제단위계에서 와트/미터-켈빈 (W·m−1·K−1) 단위의 열전도율을 보여준다. 일부 측정값은 영국식 단위인 BTU/피트/시간/화씨도 (1 BTU h−1 ft−1 F−1 = page=281
# 정렬 가능한 목록
대기압과 약 C에서의 물질에 관한 내용이다. 상단 고정 {| class="wikitable sortable sticky-header" ! 물질 ! 열전도율
W·m−1·K−1] ! class=unsortable|참고 |- | Rh | 아크릴 유리 (Plexiglas V045i) | 0.1900.170website=www.goodfellow.com–0.200df=dmy-all | |- | Rh | 알코올, 기름 | 0.100 | |- | Rh | 산화 알루미늄 | 30Material Properties Data: Alumina (Aluminium Oxide) date=2010-04-01. Makeitfrom.com. Retrieved on 2013-04-17. | 주 본문: 산화 알루미늄. |- | Rh | 알루미늄 | 237 | |- | Rh | 질화 알루미늄 | 321Cheng, Zhe; Koh, Yee Rui; Mamun, Abdullah; Shi, Jingjing; Bai, Tingyu; Huynh, Kenny; Yates, Luke; Liu, Zeyu; Li, Ruiyang; Lee, Eungkyu; Liao, Michael E.; Wang, Yekan; Yu, Hsuan Ming; Kushimoto, Maki; Luo, Tengfei; Goorsky, Mark S.; Hopkins, Patrick E.; Amano, Hiroshi; Khan, Asif; Graham, Samuel (2020). "Experimental observation of high intrinsic thermal conductivity of AlN". Physical Review Materials. 4 (4): 044602. arXiv:1911.01595. Bibcode:2020PhRvM...4d4602C. doi:10.1103/PhysRevMaterials.4.044602. S2CID 207780348. | 고품질 단결정의 경우. |- | Rh | 산화 베릴륨 | 209–330accessdate=2022-03-15accessdate=2022-03-15website=AZO Materials | 주 본문: 산화 베릴륨. |- | Rh | 비스무트 | 7.97 | |- | Rh | 비소화 붕소 | format=nodoi-access=free | |- | Rh | 입방 질화 붕소 | 740Leichtfried, G.; et al. (2002). "13.5 Properties of diamond and cubic boron nitride". In P. Beiss; et al. (eds.). Landolt-Börnstein – Group VIII Advanced Materials and Technologies: Powder Metallurgy Data. Refractory, Hard and Intermetallic Materials. Landolt-Börnstein - Group VIII Advanced Materials and Technologies. Vol. 2A2. Berlin: Springer. pp. 118–139. doi:10.1007/b83029. ISBN 978-3-540-42961-6. | |- | Rh | 구리 | 401website=www.goodfellow.com | 주 본문: 열교환기의 구리. |- | Rh | 다이아몬드 | format=no | |- | Rh | 유리섬유 또는 거품 유리 | 0.045 | |- | Rh | 저마늄 | 60.2 | |- | Rh | 금 | 315 | |- | Rh | 캡톤 (테이프) | 0.20accessdate=2025-01-28 | |- | Rh | 망가니즈 | 7.810 | 순수 금속 중 가장 낮은 열전도율.아마도 넵투늄 (6.3 W/(m⋅K))과 플루토늄 (6.74 W/(m⋅K))을 제외하고. |- | Rh | 대리암 | 2.5052.070–2.940 | |- | Rh | 발포 폴리스타이렌 | .0360.033–0.046 | |- | Rh | 폴리우레탄 폼 | 0.03 | |- | Rh | 실리카 에어로젤 | 0.02 | |- | Rh | 질화 규소 | 90,bibcode=2017AIPA....7i5022D 177doi-access=free | 세라믹 재료. |- | Rh | 은 | 406 | 순수 금속 중 가장 높은 열전도율. |- | Rh | 눈 (건조) | 0.1360.050–0.250 | |- | Rh | 테플론 | 0.250 | |- | Rh | 물 | 0.5918 | |}
# 분석 목록
열전도율은 실험 장치가 축 방향으로만 열 흐름을 수용하도록 설계되고, 온도가 일정하며, 방사형 열 손실이 방지되거나 최소화되는 종방향 열 흐름 방법으로 측정되었다. 단순화를 위해 이 방법의 모든 변형에서 발견되는 전도율을 **L** 전도율이라고 하고, 유사한 방사형 측정에서 발견되는 전도율을 **R** 전도율이라고 하며, 주기적 또는 일시적 열 흐름에서 발견되는 전도율을 **P** 전도율로 구별한다. 위에서 언급한 모든 방법과 다양한 다른 방법의 수많은 변형에 대해 몇몇 G. K. 화이트, M. J. 라우비츠, D. R. 플린, B. O. 피어스 및 R. W. 윌슨과 같은 여러 이론가들이 퍼듀 대학교의 국제 데이터 시리즈 볼륨 **I** 페이지 14a–38a에서 논의하였다. 이는 다양한 온도 및 압력에서의 물질에 관한 내용이다. {| class="wikitable sortable sticky-header" ! 물질 ! 열전도율 W·m−1·K−1] ! 온도 [K] ! 전기 전도도 @ 293 K
Ω−1·m−1] ! class=unsortable|참고 |- | Rh|아크릴 유리 (Plexiglas V045i) | 0.186670.17-0.19-0.2 | 296 | #expr:(8*10^13)^-1#expr:(14*10^13)^-1round18 \- #expr:(2*10^13)^-1round14 | 참고: 음의 전도율은 없으며, 그렇게 읽힐 수 있는 기호는 다양한 추정 및 측정값을 구분하는 하이픈이다. |- | Rh|공기 및 희박한 공기와 첨단 진공, 거대 구조 | .024250.024website=www.engineeringtoolbox.comHyperPhysics, most from Young, Hugh D., University Physics, 7th Ed., Addison Wesley, 1992. Table 15-5. (most data should be at 293 K (20 °C; 68 °F))website=www.engineeringtoolbox.com-0.025website=www.hukseflux.com
0.0262 (1 bar)
0.0457 (1 bar)

**공식 값**
d=1 센티미터
표준 대기압
0.0209
0.0235
0.0260
목록Weast, Robert C., Editor-in chief, Handbook of Chemistry and Physics, 48th Edition, 1967-1968, Cleveland: The Chemical Rubber Co., 1967
0.1 기압
0.0209
0.0235
0.0260
0.01 기압
0.0209
0.0235
0.0259
0.001 기압
0.0205
0.0230
0.0254
0.0001 기압
0.0178
0.0196
0.0212
10−5 기압
0.00760
0.00783
0.00800
10−6 기압
0.00113
0.00112
0.00111
10−7 기압
0.000119
0.000117
0.000115
목록
Lasance, Clemens J., "The Thermal Conductivity of Air at Reduced Pressures and Length Scales," Electronics Cooling, November 2002, http://www.electronics-cooling.com/2002/11/the-thermal-conductivity-of-air-at-reduced-pressures-and-length-scales/ Retrieved 05:20, 10 April 2016 (UTC). | 284.25273-293-298
300
600

233.2
266.5
299.9

233.2
266.5
299.9

233.2
266.5
299.9

233.2
266.5
299.9

233.2
266.5
299.9

233.2
266.5
299.9

233.2
266.5
299.9

233.2
266.5
299.9

플레이트 거리는 1센티미터이며, 특별 전도율 값은 "The Thermal Conductivity of Air at Reduced Pressures and Length Scales"의 라상스 근사 공식으로 계산되었고, 기본 값은 CRC 핸드북 E2 페이지의 웨스트 표준 압력 표에서 가져왔다.

**K0**를 1바 (105 N/m2) 압력에서의 일반 전도율, **Ke**를 특별 압력 및 길이 규모에서의 전도율이라고 하자. **d**는 미터 단위의 플레이트 거리, **P**는 파스칼 단위의 공기 압력 (N/m2), **T**는 켈빈 온도, **C**는 라상스 상수 7.6 ⋅ 10−5 m ⋅ K/N, **PP**는 곱셈 **P ⋅ d/T**이다. 라상스 근사 공식은 **Ke/K0 = 1/(1+C/PP)**이다.
일부 독자는 원래 **mK**를 밀리켈빈으로 해석할 수 있으므로 표기법이 혼란스러울 수 있는데, 실제로는 미터-켈빈이다. 그(라상스?)는 방정식 끝에 숫자 1을 넣어 Ke/K0 = 1/(1+C/PP)(1)처럼 보이게 했다. 결국 그의 그래프를 통해 끝에 있는 (1)이 그의 공식의 일부가 아니라 그의 그래프를 인용한 것임을 알 수 있다. |- | Rh|공기 및 희박한 공기와 첨단 진공, 미세 구조 | .02425 **공식 값**
d=1 밀리미터
표준 대기압
0.0209
0.0235
0.0260
0.1 기압
0.0209
0.0235
0.0259
0.01 기압
0.0205
0.0230
0.0254
0.001 기압
0.0178
0.0196
0.0212
0.0001 기압
0.00760
0.00783
0.00800
10−5 기압
0.00113
0.00112
0.00111
10−6 기압
0.000119
0.000117
0.000115
10−7 기압
0.0000119
0.0000117
0.0000116
목록 |

233.2
266.5
299.9

233.2
266.5
299.9

233.2
266.5
299.9

233.2
266.5
299.9

233.2
266.5
299.9

233.2
266.5
299.9

233.2
266.5
299.9

233.2
266.5
299.9

| |모든 값은 라상스 공식으로 계산되었다: Lasance, Clemens J., "The Thermal Conductivity of Air at Reduced Pressures and Length Scales," Electronics Cooling, November 2002. 플레이트 간격 = 1밀리미터. |- | Rh|공기, 표준 공기 | Nts0.00922
0.01375
0.01810
0.02226
0.02614
0.02970
0.03305
0.03633
0.03951
0.0456
0.0513
0.0569
0.0625
0.0672
0.0717
0.0759
0.0797
0.0835
0.0870
목록, TPRC **3**, pp 511–12 | Nts100
150
200
250
300
350
400
450
500
600
700
800
900
1000
1100
1200
1300
1400
1500

| Nts | Nts |- | Rh|공기, 일반 공기 | Nts북위 30° 1월
해수면: 0.02535
1000m: 0.02509
2000m: 0.02483
3000m: 0.02429
북위 30° 7월
해수면: 0.02660
1000m: 0.02590
2000m: 0.02543
3000m: 0.02497
북위 60° 1월
해수면: 0.02286
1000m: 0.02302
2000m: 0.02276
3000m: 0.02250
목록 USSAS pp 103, 107 &123Dubin, Maurice; Sissenwine, Norman and Tewels, Sidney, NASA, AFCRL & ESSA US Standard Atmosphere Supplements, US Government Printing Office 1996. | Nts
288.52
285.25
281.87
275.14

304.58
295.59
289.56
283.75

257.28
259.31
256.08
252.85

| Nts | NtsTPRC 표준 공기는 전 세계적으로 일반 공기와 거의 동일하다. |- | Rh|공기, 습한 공기 | Nts≈일반 공기 | Nts | Nts | Nts |- | Rh|모터 코일 내 공기 (정상 압력), 라상스 근사값 | Nts360 켈빈
10−2 미터: 0.03039
10−3 미터: 0.03038
10−4 미터: 0.03031
10−5 미터: 0.02959
목록, TPRC Vol 3 페이지 512. | Nts

360 | Nts | Nts한 연구원은 일부 금속 공기 라미네이트(니스칠한 것과 그렇지 않은 것 모두)에 대한 높은 열전도율 값을 보고했다. 자세한 내용은 Taylor, T.S., Elec. World Vol 76 (24), 1159–62, 1920 (TPRC Data Series Vol 2, pp 1037–9)를 참조하라. |- | Rh|알코올 또는 기름 | .1570.1-0.110website=www.engineeringtoolbox.com-0.21-0.212 | 297293-298-300 | | |- | Rh|알루미늄,title=Aluminium (or Aluminum) - Periodic Table of Videos (9:16) 합금 | 120 **만첸 1931:**
알루미늄 92%, 마그네슘 8%
주조 **L**
72.8
100.0
126.4
139.8

어닐링 **L**
76.6
104.6
120.1
135.6

알루미늄 88%, 마그네슘 12%
주조
56.1
77.4
101.3
118.4

**마이어-라슬러 1940:**
알루미늄 93.0%, 마그네슘 7.0%
108.7
목록 | Nts

87
273
373
476

87
273
373
476

87
273
373
476

348.2
| Nts | Nts만첸, W., Z Metalik..**23**, 193–6, 1931 (TPRC Volume 1 페이지 478, 479 및 1447). 마이어-라슬러. 마이어-라슬러 합금은 밀도가 2.63 g cm−1이다. 마이어-라슬러, F., Metallwirtschaft. **19**, 713–21, 1940 (Volume 1 페이지 478, 479 및 1464). |- | Rh|알루미늄, 순수 | 226.8204.3website=www.engineeringtoolbox.com-205-220website=www.engineersedge.com-237원소의 열전도도 (데이터 문서)archive-date=13 November 2008-250
214.6
249.3
**CRC 알루미늄**
99.996%+ 순수 알루미늄
780
1550
2320
3080
3810
4510
5150
5730
6220
6610
6900
7080
7150
7130
7020
6840
6350
5650
4000
2850
2100
1600
1250
1000
670
500
400
340
300
247
237
235
236
237
240
240
237
232
226
220
213
목록 | 379293-298
366
478

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
18
20
25
30
35
40
45
50
60
70
80
90
100
150
200
250
273
300
350
400
500
600
700
800
900

| #expr:(2.66*10^-8)^-1formatnum:#expr:(2.67*10^-8)^-1 round -4 \- formatnum:#expr:(2.65*10^-8)^-1 round -4원소의 전기 저항률 (데이터 문서) 극저온: 4.2K에서 최대 1.858 ⋅ 1011.Amundsen, T. and Olsen T., Phil. Mag., **11** (111), 561-74, 1965 in TPRC Data Series Volume 1 page 5. 공식 값
273.15K에서 3.85 ⋅ 107; 300K에서 3.45 ⋅ 107; 400K에서 2.50 ⋅ 107. | Nts이 물질은 1.183 켈빈 이하의 온도에서 초전도 (전기) 상태이다. 웨스트 페이지 E-78 |- | Rh|알루미늄, 초고순도 | 237**TPRC 알루미늄**
99.9999% 순수 알루미늄
4102
8200
12100
15700
18800
21300
22900
23800
24000
23500
22700
20200
17600
11700
7730
3180[?]
2380
1230
754
532
414
344
302
248
237
236
237
240
237
232
226
220
213
목록 | Nts

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
13
15
20
25
30
40
50
60
70
80
90
100
150
200
273.2
300
400
500
600
700
800
900

| Nts | Nts이것은 측정된 값이 아니다. 최대 22,600 w m−1 K−1의 매우 높은 열전도율 측정값은 Fenton, E.W., Rogers, J.S. 및 Woods, S.D.에 의해 1458페이지, **41**, 2026–33, 1963년 참고 문헌 570에 보고되었다. 데이터는 6~8페이지에 나열되어 있고 1페이지에 그래프로 표시되어 있으며, 펜턴과 동료는 곡선 63과 64에 있다. 다음으로 정부 권장 값이 9페이지에 나열되어 그래프로 표시되어 있다. 열물성 연구 센터. 수행 기관: 퍼듀 대학교. 통제 기관: 국방 물류국. 수많은 과학 저널 등의 문서화된 요약 및 비판적 추정. 13권에 17000페이지. |- | Rh|질화 알루미늄 | 178.333170access-date=4 March 2008-175http://www.goodfellow.com/E/AluminiumNitride'.html -190 | 293 | #expr:10^-11 | |- | Rh|산화 알루미늄 | 34 **순수** 26website=www.goodfellow.com-30-35-39-40Alumina (Al2O3) - Physical, Mechanical, Thermal, Electrical and Chemical Properties - Supplier Data by Ceramaret date=8 August 2007
**NBS, 일반**
27
16
10.5
8.0
6.6
5.9
5.6
5.6
6.0
7.2
목록R.W.Powell, C.Y.Ho and P.E.Liley, Thermal Conductivity of Selected Materials, NSRDS-NBS 8, Issued 25 November 1966, pages 73-83>Link Text
**슬립 주조** **R**
11.1
10.0
8.37
7.95
6.90
5.86
5.65
5.65
5.65
목록: Kingery, TPRC **II** 페이지 99 곡선 7 ref.5
**사파이어** **R**
15.5
13.9
12.4
10.6
8.71
8.04
7.68
7.59
7.61
7.86
8.13
8.49
목록: Kingery, TPRC **II** 페이지 96 곡선 19 ref.72 | 293

400
600
800
1000
1200
1400
1600
1800
2000
2200

613.2
688.2
703.2
873.2
943.2
1033.2
1093
1203.2
1258.2

591.5
651.2
690.2
775.2
957.2
1073.2
1173.2
1257.2
1313.2
1384.2
14X9.2
1508.2
| #expr:10^-12- |NBS 권장 일반 값은 98% 밀도의 99.5% 순수 다결정 알루미나에 대한 것이다. 슬립 주조 값은 Kingery, W.D., J. Am Ceram. Soc., **37**, 88–90, 1954, TPRC **II** 페이지 99 곡선 7 참조 5 페이지 1159에서 가져왔다. 사파이어 값은 Kingery, W.D. 및 Norton, F.H., USAEC Rept. NYO-6447, 1–14, 1955, TPRC **II** 페이지 94, 96, 곡선 19 참조 72 페이지 1160에서 가져왔다.

정오표: NSRDS-NBS-8 PDF에 있는 번호가 매겨진 참조는 TPRC 데이터북 볼륨 2의 끝 부분에 있으며, 볼륨 3의 어딘가에 있다고 되어 있지만 그렇지 않다. |- | Rh|산화 알루미늄, 다공성 | 2.3 **22% 다공성** 2.3 | 상수 1000-1773 | |이것은 73페이지와 76페이지의 54번이다. Shakhtin, D.M. 및 Vishnevskii, I.I., 1957, 893-1773 켈빈 구간. |- | Rh|암모니아, 포화 | 0.507 | 300 | | |- | Rh|아르곤 | .017380.016-0.01772-0.0179website=www.engineersedge.com | 299298-300 | Nts | Nts |- | Rh|현무암 | Nts'''스테판스 현무암

**샘플 NTS No. 1 **R'''
1.76
1.62
1.80
1.84
1.63
1.84
1.58
1.92
1.84
샘플 NTS No. 2 **R**
1.36
1.45
1.53
1.67
1.72
1.57
1.60
1.63
목록

**로버트슨 현무암**

올리빈 5%, 고형도 100%* & 5MPa 압력

고유: K = 2.55 W ⋅ m−1 ⋅ K−1
기공 내 공기: K =1.58
기공 내 물: K = 1.97
목록: 로버트슨 페이지 7, 11 및 13. | Nts
576
596
658
704
748
822
895
964
1048

442
483
529
584
623
711
762
858

300

| Nts | Nts이 두 개의 NTS 현무암 샘플 측정은 D.R. 스테판스, USAEC UCRL — 7605, 1–19, 1963년에 기여했다. 이 측정은 TPRC 데이터 시리즈 볼륨 2, 798페이지 및 799페이지에 보고되어 있다. 키이티 호라이, "암석 형성 광물의 열전도율", Journal of Geophysical Research, Volume 76, Issue 5, pages 1278 — 1308, 1971년 2월 10일. *고형도 ≡ 고체의 부피 대 전체 부피의 비율, 또는 전체 밀도 대 고체 입자 밀도의 비율, dB/dG. 로버트슨, p. 5\. |- | Rh|산화 베릴륨 | 259.33333218-260website=www.goodfellow.com-300
**TPRC 권장**
424
302
272
196
146
111
87
70
57
47
39
33
28.3
24.5
21.5
19.5
18.0
16.7
15.6
15.0
목록 | 293

200
273.2
300
400
500
600
700
800
900
1000
1100
1200
1300
1400
1500
1600
1700
1800
1900
2000
| #expr:10^-12 |권장 값은 TPRC 데이터 시리즈, 1971년 볼륨 2의 137페이지에 있다. |- | Rh|비스무트 | 7.97 | 300 | | |- | Rh|황동 구리 63% | 125website=www.goodfellow.com | 296 | #expr:(6.4*10^-8)^-1formatnum:#expr:(6.6*10^-8)^-1 round -4 \- formatnum:#expr:(6.2*10^-8)^-1 round -4 | (Cu63%, Zn37%) |- | Rh|황동 구리 70% | 113109df=dmy-all \- 121 | 295293-296 | #expr:(7*10^-8)^-1formatnum:#expr:(7.8*10^-8)^-1 round -4 \- formatnum:#expr:(6.2*10^-8)^-1 round -4 | (Cu70%, Zn30%) |- | Rh|벽돌 | .68750.15-0.6-0.69-1.31

**영국 2016:**
내부벽 (1700 kg/m3): 0.62
외부벽 (1700 kg/m3): 0.84
**1920년대 값:**
벽돌 #1: 0.674
벽돌 #2: 0.732 | 295.5293-298

373.2
373.2 | |벽돌 #1: 76.32% SiO2, 21.96%Al2O3, 1.88%Fe2O3, 미량의 CaO 및 MgO, 상업용 벽돌, 밀도 1.795 g ⋅ cm−3.
벽돌 #2: 76.52%SiO2, 13.67%Al2O3, 6.77%Fe2O3, 1.77%CaO, 0.42%MgO, 0.27%MnO, 지정된 밀도 없음. 설명으로 미루어 보아 TPRC는 벽돌에 잘못된 라벨을 붙인 것으로 보이며, 그렇다면 벽돌 #1은 "일반 벽돌"이고 벽돌 #2는 "붉은 벽돌"이다. Tadokoro, Y., Science Repts. Tohoku Imp. Univ., **10**, 339–410, 1921, TPRC 페이지 493 & 1169. |- |Rh|청동 | 39.33326
42website=www.goodfellow.com-50 | 295293-296 | #expr:(15.5*10^-8)^-1
formatnum:#expr:(17*10^-8)^-1 round -3 \- formatnum:#expr:(14*10^-8)^-1 round -3 | Sn25%
(Cu89%, Sn11%) |- | Rh|규산 칼슘 | 0.063website=www.engineeringtoolbox.com | 373 | | |- | Rh|이산화 탄소 | 0.01460.0146-0.01465date=10 July 2018-0.0168 (포화 액체 0.087website=www.engineeringtoolbox.com) | 290.333298-273-300 (293) | | |- | Rh|탄소 나노튜브, 벌크 | 2.52.5 (다중벽)"Carbon nanotubes : Reinforced metal matrix composites" by A.Agarwal, S.R.Bakshi and D.Lahiri, CRC Press, 2011 (ch.1, p.8, chart 1.1 : physical properties of carbon materials ) \- 35 (단일벽, 무질서한 매트) \- 200 (단일벽, 정렬된 매트) | 300300 | | "벌크"는 정렬되거나 무질서하게 배열된 나노튜브 그룹을 의미하며, 단일 나노튜브의 경우 "단일 탄소 나노튜브"를 참조한다. |- | Rh|탄소 나노튜브, 단일 | 33403180 (다중벽)url-status = dead display-authors=etal-3500 (단일벽) s2cid=14874373
(SWcalc.6,600s2cid=9006722-37,000) | 310320-300
(300-100) | #expr:10^-4(측면)10−16display-authors=8 \- (탄도)108) | 하나의 단일 SWNT(길이: 2.6 μm, 직경: 1.7 nm) 및 CNT에 대한 값만 해당. "단일"은 많은 나노튜브의 "벌크" 양(즉, "탄소 나노튜브, 벌크" 참조)과 대조되며, 이는 단일벽(SWNT) 또는 다중벽(CNT)일 수 있는 나노튜브 자체의 명칭과 혼동해서는 안 된다. |- | Rh|이산화 세륨 | 1.70 1.70
1.54
1.00
0.938
0.851
0.765
목록: TPRC **II** pp. 145–6 |1292.1
1322.1
1555.9
1628.2
1969.2
2005.9

| |Pears, C.D., 프로젝트 디렉터, Southern Res. Inst. Tech. Documentary Rept. ASD TDR-62-765, 20-402, 1963. TPRC Vol 2, 페이지 145, 146 및 1162 |- | Rh|콘크리트 | 1.040.8 \- 1.28 \- 1.65International Standard EN-ISO 10456:2007 'Building materials and products - Hygrothermal properties - Tabulated design values and procedures for determining declared and design thermal values' \- 2.5 | 293 | | ~61-67%CaO |- |Rh|구리, 상업용 | 375 **라이트, W. H., 석사 논문:**
샘플 1 **L**
423
385
358
311
346
347
350
360
샘플 2 **L**
353
360
366
363
365
목록: TPRC **I** 페이지 75 곡선 129

**타가, M., 정기 간행물**
첫 번째 실행: 378
두 번째 실행: 374
세 번째 실행: 378
네 번째 실행: 382
목록: TPRC **I** 페이지 75 곡선 129 |
80.06
95.34
115.62
135.53
159.46
181.56
198.35
217.30

198.53
220.90
240.88
257.38
275.40

363.2
363.2
363.2
363.2 | |라이트, W. H., 석사 논문, 조지아 공과대학교, 1–225, 1960. TPRC 데이터 시리즈 볼륨 1, 페이지 75 및 80 곡선 129, 참조 페이지 1465.

타가, 상업 등급, 99.82% 순도, 밀도 8.3 g⋅cm−3. 타가, M., [Bull?], Japan Soc. Mech. Engrs., **3** (11) 346–52, 1960. TPRC 데이터 시리즈 Vol 1, 페이지 74, 79 및 1459. |- |Rh|구리, 순수 | 385.75556385-386-390-401
368.7
353.1
**1970년대 값:**
TPRC (미국)
2870
13800
19600
10500
4300
2050
1220
850
670
570
514
483
413
401
398
392
388
383
377
371
364
357
350
342
334
목록Touloukian, Powell, Ho and Klemens, Purdue Research Foundation, TPRC Data Series Volume 1 (1970): http://www.dtic.mil/dtic/tr/fulltext/u2/a951935.pdf Retrieved 14:46 AM 15 May 2018 (CET).
소련
403Great Soviet Encyclopedia, 3rd Edition (Moscow 1976) in English Translation, New York: Macmillan Inc., 1980, volume 25 page 593.
**1960년대 값**
얇은 구리 포일*:

126.8
202.3
295.9
400.2
목록Lindenfeld, P., Lynton, E.S. and Souten, R, Phys. Letter, **19**--: 265, 1965 in TPRC Volume 1, pages 75 and 80 | 400.5293
573
873

1
5
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
200
273
300
400
500
600
700
800
900
1000
1100
1200
1300

273.15

0.427
0.671
0.981
1.322

| #expr:(1.684*10^-8)^-1formatnum:#expr:(1.69*10^-8)^-1 round -4 \- formatnum:#expr:(1.678*10^-8)^-1 round -4

공식 값:
273.15 K에서 6.37 ⋅ 107; 300K에서 5.71 ⋅ 107; 400K에서 4.15 ⋅ 107.Serway, Raymond, Physics for Scientists and Engineers, Saunders College Publishing, 1983, page 496. |국제 어닐링 구리 표준(IACS) 순수 =1.7×10−8Ω•m
=58.82×106Ω−1•m−1 주 본문: 열교환기의 구리. TPRC 권장 값은 잔류 전기 저항률 ρ0=0.000851 μΩ⋅cm을 가진 잘 어닐링된 99.999% 순수 구리에 대한 것이다. TPRC 데이터 시리즈 볼륨 1, 페이지 81. *구리 열전도율에 대한 TPRC 데이터 시리즈의 138개 샘플 중 포일은 단 하나뿐이며, 이 포일은 다른 구리도 극심한 편차를 보인 매우 낮은 온도에서만 측정되었다. 1465페이지에 있는 흐릿한 참조는 Landenfeld, P., Lynton, E.A. 및 Souten, R., Phys. Letters, Volume **19** 페이지 265, 1965년으로 보인다. |- | Rh|코르크 | .0550.04 \- 0.07
**1940년대 값:**
밀도=0.195 g cm−3 **L**
0.0381
0.0446
밀도=0.104 g cm−3 **L**
0.0320
0.0400
목록: Rowley, F.B. 및 기타 (TPRC **II** 페이지 1064 & 1067 곡선 1 & 3 ref 109). | 293
\---

222.0
305.5

222.0
305.5

| |1940년대 값은 지정된 밀도의 오븐 건조 코르크에 대한 것이다. Rowley, F.B., Jordan, R.C. 및 Lander, R.M., Refrigeration Engineering, **53**, 35–9. 1947, TPRC 페이지 1064, 1067 및 1161. |- | Rh|면섬유 또는 플라스틱 단열재-발포 | 0.03 | 293 | | |- | Rh|다이아몬드, 불순물 | 1000CRC 핸드북 오브 케미스트리 앤 피직스구독 필요(HTTP 쿠키 필요) | 283273 \- 293 | #expr:10^-16~위키백과에 나열된 다른 참조 (이 표는 인용되지 않을 수 있으며, 순수 원소는 원소의 화학 데이터 참조에서 가져오며, 그렇지 않으면 표 내에 연결된 페이지에 관련 참조가 나열되어야 한다) | 1형 (98.1% 보석 다이아몬드) (C+0.1%N) |- | Rh|다이아몬드, 천연 | 2200bibcode=1990PhRvB..42.1104A | 293 | #expr:10^-16~ | 2a형 (99%12C 및 1%13C) |- | Rh|다이아몬드, 동위원소 농축 | 3320-41,000bibcode=1993PhRvL..70.3764W (99.999% 12C 계산.200,000) | 293-104 (~80) | #expr:10^-4(측면)10−16 \- (탄도)108 | 2a형 동위원소 농축 (>99.9%12C) |- | Rh|백운암, NTS 백운암 | Nts표본 1호 **R**
1.08
1.14
표본 2호 **R**
1.27
1.26
목록 TPRC **2** pp 811–12. | Nts
521
835

523
833

| Nts | Nts표본 1호는 미세 입자 외관을 가졌고; 외경 2.25인치, 내경 0.375인치, 길이 12인치; 탐사 백운암 구멍 1호, 백운암 언덕 200피트 높이에서 얻음; 밀도 2.80 g cm−3. 방법: 방사형 열 흐름 [TPRC Volume **1** 페이지 23a]. 스테판스, D. R., USAEC UCRL — 7605. 1–19, 1963 (TPRC 데이터 시리즈 Volume 2, pp. 811–12). |- | Rh|에폭시, 열전도성 | 1.035 0.682title=MG 832TC Thermally Conductive Epoxy \- 1.038 - 1.384title=OMEGABOND OB-100/101/200 Thermally Conductive Epoxies \- 4.8page=718 | | | |- | Rh|에클로자이트 | Nts로버트슨 에클로자이트, 5MPa
0.6437
0.2574
그래프에서 목록: 로버트슨 페이지 39 | Nts
373
573

| Nts | Nts옴파사이트, 비취암, 다이옵사이드에 대한 2014년 논문에서 차오 왕 등은 고압 및 고온(최대 14GPa 및 1000K)에서의 에클로자이트에 대한 보다 최근의 측정값을 보고했는데, 이 논문은 인터넷에서 무료로 구할 수 있다.Chao Wang, Akira Yoneda, Masahiro Osako, Eiji Ito, Takashi Yoshino, and Zhenmin Jin: "Measurement of thermal conductivity of omphacite, jadeite, and diopside up to 14 GPa and 1000 K: Implication for the role of eclogite in subduction slab", Journal of Geophysical Research -Solid Earth Volume 119, Issue 8, August 2014 pages 6277-6287 https://agupubs.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/2014JB011208#jgrb50785-sec-0005-title retrieved March 13, 2020 at about 11:00 PM EST |- | Rh|에틸렌 글라이콜 | NtsTPRC
0.2549
0.2563
0.2576
0.2590
0.2603
0.2616
0.2630
0.2643
목록
CRC
0.2645
0.2609
0.2695
목록 | Nts
280
290
300
310
320
330
340
350

288.15
293.15
353.15

| Nts | NtsTPRC 값은 볼륨 3의 177페이지에 게시되어 있으며, CRC 추정값은 핸드북의 E-4페이지에서 찾을 수 있다. |- | Rh|발포 폴리스타이렌 – EPS | 0.032250.03-0.033 ((PS만)0.1website=www.goodfellow.com-0.13) | 19898-298 (296) | #expr:10^-14 | (PS+공기+CO2+CnH2n+x) |- | Rh|압출 폴리스타이렌 – XPS | 0.0350.029 - 0.39 | 19898-298 | | |- | Rh|지방 | Nts**쇠기름**
0.354
0.175
**뼈 지방**
0.186
**돼지 지방**
0.238
목록 | Nts293.2
333.2

293.2

293.2 | Nts | Nts이 지방들은 Lapshin A.와 Myasnaya Ind., SSSR. Volume 25 (2) pp. 55–6, 1954년에 발견되었으며, TPRC 데이터 시리즈의 볼륨 2, 1072페이지에 보고되었다. |- | Rh|유리섬유 또는 거품 유리 | 0.045 | 293 | | |- | Rh|반려암 | Nts슬리가찬 반려암
2.55
2.47
목록
일반 반려암*
2.06 ± 0.2
목록: 로버트슨 페이지 31의 버치와 클라크 | Nts309.4
323.1

300
| Nts | Nts슬리가찬 스카이에서 채취한 직경 5cm, 길이 2cm의 표본, 밀도 3.1 g ⋅ cm−1. Nancarrow, H.A., Proc. Phys. Soc. (London) **45**, 페이지 447–61, 1933 (TPRC 데이터 시리즈 Volume 2 페이지 816). *이 요약은 1940년 세 가지 샘플에서 나왔다. |- | Rh|비소화 갈륨 | 56 | 300 | | |- | Rh|개스킷 | Nts판지
0.210
트랜사이트 **P**
0.770
0.757
0.749
0.742
0.739
0.736
0.736
0.736
0.733
0.731
목록: 스미스, W.K. (TPRC **II** 페이지 1107 곡선 1 ref 390). | Nts
291.15

338.7
366.5
394.3
422.1
449.8
477.6
505.4
533.2
560.9
588.7

| Nts | Nts판지는 야우드와 캐슬의 36페이지에 있으며, 트랜사이트는 W.K. 스미스, NOTS TP2624, 1 — 10, 1961에 기여했다. [AD 263771]. 트랜사이트는 1961년에 발견되었으며, 밀도 0.193 — 0.1918 g⋅cm−1의 석면-시멘트 보드 유형이다. TPRC 데이터 시리즈, 볼륨 2, 1107페이지 고무 개스킷은 고무를 참조하라. |- | Rh|유리 | 1.0660.8-0.93 (순수 SiO21-96% SiO21.2df=dmy-all-1.4)
**파이렉스 7740, 공군, 1961** **P**
1.35
1.34
1.39
1.42
1.59
1.45
1.43
1.56
1.66
1.68
1.91
1.90
목록: TPRC **II** 페이지 926-9 곡선 81

**파이렉스 7740, NBS, 1963** **L**
1.11
1.16
1.22
1.27
1.33
1.38
1.43
목록: TPRC **II** 페이지 926-9 곡선 76

**파이렉스 7740, NBS, 1966**
0.58
0.90
1.11
1.25
1.36
1.50
1.62
1.89
목록[R.W.Powell, C.Y.Ho and P.E.Liley, Thermal Conductivity of Selected Materials, NSRDS-NBS 8, 25 November 1966, pp. 67, 68, and 89. https://www.nist.gov/data/nsrds/NSRDS-NBS-8.pdf Link text] | 293

297
300
306
319
322
322
329
330
332
336
345
356

273.2
323.2
373.2
423.2
473.2
523.2
573.2

100
200
300
400
500
600
700
800

습윤
50 바*
2.8
2.5
2.3
2.1
1000 바
3.2
2.8
2.6
2.4
5000 바
4.5
4.0
3.7
3.4

건조
50 바
2.8(23)
2.5(18)
2.3(10)
2.1(44)
1000 바
2.8(76)
2.5(65)
2.3(53)
2.1(84)
5000 바
3.0(91)
2.7(57)
2.5(29)
2.3(47)
목록: 로버트슨 페이지 35, 59-61 | Nts

273.15
373.15
473.15
573.15

273.15
373.15
473.15
573.15

273.15
373.15
473.15
573.15

273.15
373.15
473.15
573.15

273.15
373.15
473.15
573.15

273.15
373.15
473.15
573.15

| Nts | Nts작은 화강암 기둥은 평균 약 1.43 ⋅ 108 뉴턴/미터2의 하중에서 파괴되었고, 이러한 종류의 암석은 약 5.6 ± 0.3 ⋅ 103 m/s (stp)의 음속, 약 2.7 g/cm3의 밀도, 그리고 100-1000°C 온도 구간에서 약 0.2~0.3 cal/g °C 범위의 비열을 가진다 [Stowe 페이지 41 & 59, 로버트슨 페이지 70 & 86].Stowe, Richard L., “Strength and Deformation Properties of Granite, Basalt, Limestone and Tuff at Various Loading Rates,” 1969, Army Engineer Waterways Experiment Station Vicksburg MS, AD0684358 at https://apps.dtic.mil/docs/citations/AD0684358 with full text at https://apps.dtic.mil/dtic/tr/fulltext/u2/684358.pdf retrieved February 9, 2019 at 6:45 PM EST. *이 특정 경우 화강암의 고형도는 0.966이다. *바는 105 Pa 또는 105 뉴턴/미터2이며, 약 5000바의 압력은 일반적으로 약 19~23킬로미터 깊이에서 발견되어야 한다. |- | Rh|그래핀 | 5070(4840±440)display-authors=etal \- (5300±480) | 293 | #expr:10^8물리학자들은 전자가 그래핀에서 100배 이상 빠르게 이동할 수 있음을 보여준다 date=19 September 2013 | |- | Rh|흑연, 천연 | 146.44 25-470website=AZoM.com
146-246 (종방향), 92-175 (방사형)bibcode=1944JAP....15..452B | 293 | 5,000,000-30,000,0005,000,000-30,000,000 | Ntsh |- | Rh|그리스, **열전도성 그리스** | Nts860 실리콘 열전달 화합물:
0.66
8616 슈퍼 서멀 그리스 II:
1.78
8617 슈퍼 서멀 그리스 III:
1.0
목록, MG 케미컬즈MG Chemicals,Thermally Conductive Grease Comparison Chart https://www.mgchemicals.com/products/greases-and-lubricants/thermal-greases/ retrieved 8 January 2019 at 10:37PM EST | Nts233.15—473.15

205.15—438.15

205.15—438.15
| Nts이 열 그리스는 전기 전도율이 낮으며, 부피 저항률은 860, 8616, 8617에 대해 각각 1.5⋅1015, 1.8⋅1011, 9.9⋅109 Ω⋅cm이다. | Nts열 그리스 860은 산화아연 충전재가 있는 실리콘 오일이며, 8616과 8617은 산화알루미늄 및 질화붕소 등 다양한 충전재가 있는 합성 오일이다. 25°C에서 그리스 860, 8616, 8617의 밀도는 각각 2.40, 2.69, 1.96 g/mL이다. |- | Rh|헬륨 II | 100000 ≳100000publisher =Van Nostrand Reinhold 실제로는 고체-액체 경계면에서의 포논 산란이 열 전달의 주요 장벽이다. | 2.2 2.2 | | 2.2 K 이하의 초유체 상태의 액체 헬륨. |- | Rh|집 | 0.15 **미국 2016**

목재 제품 취입식, 다락방 단열재
0.0440 − 0.0448Green Fiber Blow-in Attic Insulation at Home Depot 2016>http://www.homedepot.com/catalog/pdfImages/1d/1dcde6e6-eb26-47e1-8223-5f3cc1840add.pdf. Retrieved 29 March 2016 at 11:08 PM (UTC).
FIBERGLAS 취입식, 다락방 단열재
0.0474 − 0.0531Owens Corning, AttiCat, Product Data Sheet: http://insulation.owenscorning.com/assets/0/428/429/431/af2a2cae-f7c3-43bd-8e88-9313ed87dd2d.pdf. Retrieved 29 March 2016 at 11:10 PM (UTC).
핑크 FIBERGLAS 유연 단열재
0.0336 − 0.0459Owens Corning, EcoTouch Product Data Sheet: http://insulation.owenscorning.com/assets/0/428/429/431/b507cdf1-d1f4-4e08-930f-9d5e88c6b6ce.pdf. Retrieved 29 March 2016 at 11:11 PM (UTC).

**영국**

콘크리트:
일반 1.28
(2300 kg/m3) 1.63
(2100 kg/m3 일반 바닥) 1.40
(2000 kg/m3 일반 바닥) 1.13
(중간 1400 kg/m3)0.51
(경량 1200 kg/m3) 0.38
(경량 600 kg/m3) 0.19
(기포 500 kg/m3) 0.16

석고:
(1300 kg/m3) 0.50
(600 kg/m3) 0.16

목재:
목재 (650 kg/m3) 0.14
목재 바닥재 (650 kg/m3) 0.14
목재 서까래 0.13
목재 바닥 장선 0.13

기타:
규산 칼슘 보드 (600 kg/m3) 0.17
발포 폴리스티렌 0.030 −0.038
합판 (950 kg/m3) 0.16
암면 0.034 −0.042
목록Leeds Beckett University, Virtual Maths: http://www.virtualmaths.org/activities/topic_data-handling/heatloss/resources/thermal-conductivity-of-building-materials.pdf. Retrieved 29 March 2016 at 11:12 PM (UTC).
벽판, 벽판 참조.

**1960년대 값**

건조 제로 – 황마 또는 종이 사이의 카폭
밀도 0.016 g cm−3, TC=0.035 W⋅m−1K−1

헤어 펠트 – 펠트화된 소털
밀도 0.176 g cm−3, TC=0.037 W⋅m−1K−1
밀도 0.208 g cm−3, TC=0.037 W⋅m−1K−1

발삼 울 – 화학 처리된 목재 섬유
밀도 0.035 g cm−3, TC=0.039 W⋅m−1K−1
헤어인술 – 50% 털 50% 황마
밀도 0.098 g cm−3, TC=0.037 W⋅m−1K−1

암면 – 암석으로 만든 섬유질 재료
밀도 0.096 g cm−3, TC=0.037 W⋅m−1K−1
밀도 0.160 g cm−3, TC=0.039 W⋅m−1K−1
밀도 0.224 g cm−3, TC=0.040 W⋅m−1K−1

유리솜 – 말린 파이렉스 유리
밀도 0.064 g cm−3, TC=0.042 W⋅m−1K−1
밀도 0.160 g cm−3, TC=0.042 W⋅m−1K−1

코르크판 – 추가 바인더 없음
밀도 0.086 g cm−3, TC=0.036 W⋅m−1K−1
밀도 0.112 g cm−3, TC=0.039 W⋅m−1K−1
밀도 0.170 g cm−3, TC=0.043 W⋅m−1K−1
밀도 0.224 g cm−3, TC=0.049 W⋅m−1K−1

코르크판 – 아스팔트 바인더 포함
밀도 0.232 g cm−3, TC=0.046 W⋅m−1K−1

옥수수대 속대 판: 0.035 − 0.043

측백나무
밀도 0.465 g cm−3, TC=0.097 W⋅m−1K−1

소나무
밀도 0.513 g cm−3, TC=0.112 W⋅m−1K−1

마호가니
밀도 0.545 g cm−3, TC=0.123 W⋅m−1K−1

버지니아 소나무
밀도 0.545 g cm−3, TC=0.141 W⋅m−1K−1

참나무
밀도 0.609 g cm−3, TC=0.147 W⋅m−1K−1

단풍나무
밀도 0.705 g cm−3, TC=0.159 W⋅m−1K−1
목록Bureau of Standards Letter Circular No. 227, nd., in Weast, R. C., Editor-in Chief, Handbook of Chemistry and Physics, 48th Edition, 1967-68, Cleveland: The Chemical Rubber Co., 1967, page E-5. | | |**미국 2016:** 오웬스 코닝의 유연 단열재에는 표면 처리된 유리솜 및 알루미늄 호일 롤이 포함된다.

**1960년대 값:** 측백나무부터 단풍나무까지의 모든 열전도율은 나뭇결에 수직 방향으로 주어졌다. |- | Rh|수소 | 0.1819 0.1819bibcode=1986JPCRD..15.1315A | 290 290 | | 실온의 수소 가스. |- | Rh|얼음 | 2.031.6-2.1-2.2-2.22website=www.engineeringtoolbox.com

**역사적 얼음 권위자**
반 뒤저 1929
2.09
2.161
2.232
2.303
2.374
2.445

최 & 오코스/보날레스 1956 — 2017
2.2199
2.3854
2.6322
2.9603
3.3695
3.8601

랫클리프/보날레스 1962 — 2017
2.0914
2.2973
2.5431
2.8410
3.2086
3.6723
목록Bonales, A.C., Rodriguez & P.D. Sanz, Thermal conductivity of ice prepared under different conditions International Journal of Food Properties, **20**:sup1, 610-619, (2017) DOI: 10.1080/10942912.2017.1306551 at https://doi.org/10.1080/10942912.2017.1306551. Retrieved January 20, 2019 at 7:12 PM EST.

클라크, S.P. Jr., 1966*
2.092
2.552
목록: 클라크, S.P. Jr. (로버트슨 p. 58)Robertson, Eugene C., Thermal Properties of Rocks, United States Department of the Interior Geological Survey, Open-File Report 88-441, 1988 at https://pubs.usgs.gov/of/1988/0441/report.pdf Retrieved January 24, 2019 at 12:08 AM EST | 283293 \- 273

273.15
253.15
233.15
213.15
193.15
173.15

273.15
253.15
233.15
213.15
193.15
173.15

273.15
253.15
233.15
213.15
193.15
173.15

273.15
143.15

| Nts | Nts보날레스는 그의 게시된 공식이 그의 오래된 권위자들과 일치하지만, 최근의 (그리고 그들 중 보날레스도 포함) 연구자들은 낮은 온도에 도달하는 얼음이 냉각 속도를 기억한다고 믿게 되었다고 말한다.Ahmad, N., Thermal Conductivity of Ice in Physica Status Solidi B **181**, 37 (1994) at https://onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1002/pssb.2221810104?purchase_referrer=www.google.com&tracking;_action=preview_click&r3;_referer=wol&show;_checkout=1 Retrieved January 20, 2019 at 7:24 PM EST. 공식은 다음과 같다: 1)반 뒤저: k=2.09(1–0.0017 T(°C)); 2)최 & 오코스: k=2.2199-6.248 ⋅ 10−3 T(°C) + 1.0154 ⋅ 10−4 T(°C)2; 3)랫클리프: k=2135 T(K)−1.235. k는 w ⋅ m−1 ⋅ K−1로 주어진다. 정오표: 그들이 말하는 것과는 달리 보날레스와 산츠의 공식은 그들의 데이터에 맞지 않으며, 또한 그들의 공식이 오타이고 최와 오코스가 선형 함수를 만들지 않았기 때문에 최와 오코스의 결과와도 일치하지 않는다. 대신 보날레스 데이터의 일부에 맞는 공식은 k ≈ 2.0526 - 0.0176TC이며, 그들이 S615페이지에서 말하는 k = -0.0176 + 2.0526T가 아니다. 또한 그들이 게시한 알렉시아데스와 솔로몬의 값은 S611페이지 표 1에 게시한 다른 공식에 맞지 않으며, 거기에 맞는 공식은 k = 2.18 - 0.01365TC이며, k = 2.18 - 0.01365TK가 아니다. *클라크 얼음의 밀도는 0.9 g/cm−3이다. 로버트슨 페이지 58. |- | Rh|인화 인듐 | 80 | 300 | | |- | Rh|단열 벽돌 | 0.25 **셰필드 포터리, 2016:**
**NC-23**
0.19
0.20
0.23
0.26
**NC-26**
0.25
0.26
0.27
0.30
**NC-28**
0.29
0.32
0.33
0.36
목록Sheffield Pottery,Link Text
**1940년대 용광로:**
1.58
1.55
1.53
목록 |
533
811
1089
1366

533
811
1089
1366

533
811
1089
1366

636.2
843.2
1036.2 | |**셰필드 포터리**: 표준 ASTM 155 등급, 2006년 5월 10일:
NC-23, 냉간 압축 강도=145 lbs/inch2, 밀도=36 lbs/ft3
NC-26, 냉간 압축 강도=220 lbs/inch2, 밀도=46 lbs/ft3
NC-28, 냉간 압축 강도=250 lbs/inch2, 밀도=55 lbs/ft3

\---
**1940년대 용광로**: Kolechkova, A. F. and Goncharov, V. V., Ogneupory, **14**, 445–53, 1949, TPRC 페이지 488, 493 및 1161. |- | Rh|철, 순수 | 70.5555671.8-72.7-79.5-80-80.2-80.4website=www.goodfellow.com
55.4
34.6

**TPRC**
149
224
297
371
442
513
580
645
705
997
814
555
372
265
204
168
146
132
94
83.5
80.3
69.4
61.3
54.7
48.7
43.3
38.0
32.6
29.7
29.9
27.9
28.2
29.9
30.9
31.8
목록

**소련**
86.5 | 453.75293-298-300
573
1273

2
3
4
5
6
7
8
9
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
200
273.2
300
400
500
600
700
800
900
1000
1100
1183
1183
1200
1300
1400
1500

273.15 | #expr:(9.855*10^-8)^-1formatnum:#expr:(10.1*10^-8)^-1 round -3 \- formatnum:#expr:(9.61*10^-8)^-1 round -4 |TPRC 권장 값은 잔류 전기 저항률 ρ0=0.0327 μΩ⋅cm을 가진 잘 어닐링된 99.998% 순수 철에 대한 것이다. TPRC 데이터 시리즈 볼륨 1, 페이지 169. |- | Rh|주철 | 55

**타도코로 주철***

백주철
12.8
13.3
14.3
14.5
17.3

회주철
29.5
29.7
30.0
30.1
31.1
목록: Tadokoro, 곡선 39 & 40 (TPRC Vol. I, pp 1130–31)

**도널드슨 주철***

48.5
48.1
46.9
47.3
46.9
46.0
목록: Donaldson, 곡선 1 (TPRC Vol. I, pp 1129 & 1131) | 298

303.2
323.2
362.2
373.2
425.2

303.2
323.2
361.2
373.2
427.2

353.70
376.70
418.20
429.70
431.70
447.20

| Nts | (Fe+(2–4)%C+(1–3)%Si) 열전도율 외에 보일러 회사는 계면 열전달 계수 Q도 가지고 있으며, 쿠르가노프는 튜브를 흐르는 물의 Q ≈ 500 - 1200 W/(m2K)라는 단순화된 값을 게시했다.Kurganov, V., A., in Thermopedia at http://www.thermopedia.com/content/841/ retrieved on January 30, 2019 at about 5:35 PM EST. *이 타도코로 철은 각각 3.02% C, 0.089% Cu, 0.53% Mn, 0.567% P, 0.074% S, 0.57% Si (백주철) 및 3.08% C, 0.136% Cu, 0.44% Mn, 0.540% P, .074% S 및 0.58% Si (회주철)이다. 이에 비해 도널드슨 철은 2.80% C, 0.10% Mn, 0.061% P, 0.093% S 및 0.39% Si이다. 흑연 탄소 0.76%와 복합 탄소 2.04%를 함유하며, 열전도율 측정값에는 2%의 오차 추정치가 있다. Tadokoro, Y., J., Iron Steel Inst. (Japan), **22**, 399 — 424, 1936 및 Donaldson, J.W., J. Iron Steel Inst. (London), **128**, p. 255-76, 1933. |- | Rh|금속 비금속 라미네이트 | Nts**테일러 I**
두께 0.014인치 (0.356 mm)의 니스를 칠한 실리콘 강철 포일 30개: 밀도 7.36 g cm−3; 0 — 132 psi 압력 범위에서 358.2 K 근처 온도에서 측정:
0 psi 0.512 w m−1 K−1
20 psi 0.748
40 psi 0.846
60 psi 0.906
80 psi 0.925
100 psi 0.965
120 psi 0.992
132 psi 1.02
120 psi 1.00
100 psi NA*
80 psi 0.984
60 psi 0.945
40 psi 0.906
20 psi 0.846
0 psi 0.591
**테일러 II**
두께 0.0172인치 (0.4368 mm)의 니스를 칠한 실리콘 강철 포일 30개; 밀도 7.51 g cm−3; 0 — 128 psi 압력 범위에서 358.2 K 근처 온도에서 측정:
0 psi 0.433 w m−1 K−1
20 psi 0.807
40 psi 0.965
60 psi 1.04
80 psi 1.10
100 psi 1.18
120 psi 1.24
128 psi 1.26
120 psi 1.26
100 psi 1.22
80 psi 1.18
60 psi 1.14
40 psi 1.10
20 psi 0.984
0 psi 0.630
**테일러 III**
두께 0.0172인치 (0.4368 mm)의 실리콘 강철 포일 30개; 밀도 7.79 g cm−3; 0 — 125 psi 압력 범위에서 358.2 K 근처 온도에서 측정:
0 psi 0.496 w m−1 K−1
10 psi 0.748
22.5 psi 0.945
125 psi 1.65
100 psi 1.59
80 psi 1.54
47 psi 1.38
20 psi 1.14
0 psi 0.709
목록: Taylor, T.S., Elec. World, **76** (24), 1159 — 62, 1920. | Nts | Nts | Nts*데이터 시리즈 보고서에 따르면 테일러 I 라미네이트는 하강 시 100 psi에서 열전도율이 0.0996 w cm−1 K−1였는데, 이는 명백한 오타이다 [NA]. 0.00996 w cm−1 K−1 = 0.996 w m−1 K−1가 맞을 것이다. TPRC Volume 2, pp 1037–9. |- |Rh|납, 순수 | 34.2571434.7-35.0-35.3website=www.goodfellow.com
29.8

**TPRC**
2770
4240
3400
2240
1380
820
490
320
230
178
146
123
107
94
84
77
66
59
50.7
47.7
45.1
43.5
39.6
36.6
35.5
35.2
33.8
32.5
31.2
목록

**소련**
35.6 | 342.83333293-298-300
573

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
18
20
25
30
40
50
100
200
273.2
300
400
500
600

273.15
| #expr:(20.7*10^-8)^-1formatnum:#expr:(20.8*10^-8)^-1 round -3 \- formatnum:#expr:(20.6*10^-8)^-1 round -3 |TPRC 목록은 잘 어닐링된 99.99%+ 순수 납과 잔류 전기 저항률 ρ0=0.000880 μΩ cm에 대한 TPRC 추정치이다. TPRC 데이터 시리즈 볼륨 1, 페이지 191.

이 물질은 7.193 켈빈 이하의 온도에서 초전도 (전기) 상태이다. 웨스트 페이지 E-87. |- | Rh|석회암 | 1.2951.26 \- 1.33
**인디애나 석회암** **R**
1.19
1.21
1.19
1.11
1.12
1.07
1.03
0.62
0.57
0.54
목록Touloukian, Y.S., Powell, R.W., Ho, C.Y. and Klemens, P.G. Thermophysical and Electronic Properties Information and Analysis Center Lafayette In, TPRC Data Series Volume 2, (1971) pages 820-822>PDF at https://apps.dtic.mil/sti/pdfs/ADA951936.pdf retrieved on June 13, 2024 at 11:43 AM PST.
**퀸스톤 회색** **L**
1.43
1.41
1.40
1.33
목록1.43
**일반 석회암 R***
기공 내 공기
고형도 = 1.0: K = 2.67*
고형도 = 0.9: K = 2.17
고형도 = 0.8: K = 1.72
고형도 = 0.7: K = 1.32

기공 내 물
고형도 = 1.0: K = 2.97
고형도 = 0.9: K = 2.52
고형도 = 0.8: K = 2.12
고형도 = 0.7: K = 1.77
목록: 로버트슨 공식 6 및 페이지 10&16. | ----

472
553
683
813
952
1013
1075
1181
1253
1324

395.9
450.4
527.6
605.4

300

| |대부분 CaCO3이며, "인디애나 석회암"은 98.4% CaCO3, 1% 석영, 0.6% 적철석이다.
이에 비해 퀸스톤 회색은 22% MgCO2를 함유한 백운암과 방해석의 혼합물이다. 밀도=2.675 g cm−3. Niven, C.D., Can J. Research, **A18**, 132–7, 1940, TPRC 페이지 821 및 1170. *일반 석회암 R은 비교적 순수한 다결정 방해석이며, 고형도는 고체 입자 부피를 전체 부피로 나눈 값이고, K는 W⋅m−1⋅K−1 단위의 열전도율이다. |- | Rh|망가니즈 | 7.817.81 | | | 순수 금속 중 가장 낮은 열전도율 |- | Rh|대리암 | 2.5052.07-2.08-2.94 | 298 | | |- | Rh|메테인 | .0314050.030-0.03281date=10 July 2018 | 285.5298-273 | | |- | Rh|암면 단열재 | 0.04 | 295.5293-298 | | |- | Rh|니켈 | 90.9590.9-91 | 298 | | |- | Rh|질소, 순수 | .0250460.0234-0.024-0.02583-0.026 | 298.2293-298-300 | |(N2) (1 atm) |- | Rh|노라이트 | Nts2.7 ± 0.4
목록: Robertson 페이지 31의 Misener 등. | 300 | | 이 요약은 1951년 5개의 샘플에서 나왔다. |- | Rh|산소, 순수 (가스) | .025170.0238-0.024-0.0263-0.02658 | 297.75293-298-300 | | (O2) (1 atm) |- | Rh|기름 | Nts**변압기 오일**
CRC 오일
일반
0.177
약한 열
0.132
목록Weast, R. C., Editor-in Chief, Handbook of Chemistry and Physics, 48th Edition, 1967-68, Cleveland: The Chemical Rubber Co., 1967, page E-5.
야우드와 캐슬
0.135Yarwood and Castle*Physical and Mathematical Tables* 3rd edition, Glasgow UK: The University Press 1970 | Nts

343.15 — 373.15

303.15 — 373.15

273.15 | Nts | Nts야우드와 캐슬은 37페이지에 변압기 오일을 기재했다. |- | Rh|종이 | Nts**일반 종이**
Engineeringtoolbox
0.05
야우드와 캐슬
0.125
**기름을 머금은 종이**
0.180 — 0.186 | Nts

298

291.15

294.7 — 385.2 | Nts | Nts기름을 머금은 종이는 두께 약 0.05인치였으며, 약 2 PSI의 압력 하에 놓였다. TPRC Volume 2, 1127페이지.

야우드와 캐슬은 36페이지에 그들의 종이 열전도율을 기재했다. |- | Rh|펄라이트, (1 atm) | 0.031 | 298 | | |- | Rh|펄라이트 부분 진공 | 0.00137 | 298 | | |- | Rh|소나무속 | 0.1 0.0886
0.0913
0.0939
0.0966
0.0994
0.102
목록 |222.0
238.7
255.4
272.2
288.9
305.5

| |밀도=0.386 g cm−3. Rowley, F. B., Jordan, R. C. 및 Lander, R. M., Refrigeration Engineering, **53**, 35–9, 1947, TPRC 페이지 1083 및 1161. |- | Rh|플라스틱, 섬유 강화 | .663330.23df=dmy-all \- 0.7 \- 1.06 | 294.5293 \- 296 | #expr:10^-7.510−15 \- 100 | 10-40%GF 또는 CF |- |Rh|폴리에틸렌, 고밀도 | .4650.42 \- 0.51 | 298 | | |- | Rh|중합체, 고밀도 | .4250.33 \- 0.52 | 296 | #expr:10^-710−16 \- 102 | |- | Rh|중합체, 저밀도 | .1950.04 \- 0.16 \- 0.25 \- 0.33 | 294.5293 \- 296 | #expr:10^-8.510−17 \- 100 | |- | Rh|폴리우레탄 폼 | 0.03 | 298 | | |- | Rh|도자기, 전기 도자기 | Nts**1940년대 값**
샘플 1
1.90 — 2.27
샘플 2
1.40 — 2.15
샘플 3
1.84 — 2.24 | Nts

388.2 — 1418.2

395.2 — 1456.2

385.2 — 1396.2 | Nts | Nts초기 재료는 19.0 플린트, 37.0 장석, 7.0 에드가 플라스틱 카올린, 22.0 에드가 노카브 점토, 15.0 켄터키 옛 광산 No. 4 볼 점토로, 15시간 동안 볼 밀링하여 슬립 주조하고 1250°C에서 소성했다; 25% 개방 기공; 겉보기 밀도 2.5 g ⋅ cm−3. Norton, F.H. 및 Kingery, W.D., USAEC Rept. NYO — 601, 1 — 52, 1943 (TPRC Vol. 2 페이지 937) |- | Rh|프로필렌글리콜 | 0.2007 | Nts293.15 — 353.15 | Nts | Nts이 소문 값은 핸드북 오브 케미스트리 앤 피직스 48판의 E-4페이지에 게시되어 있다. |- | Rh|휘석암 | 4.3 ± 0.1
목록: Birch and Clark (Robertson, page 31). | 300 | | 이 요약은 1940년 2개의 샘플에서 나왔다. |- | Rh|석영, 단결정 | 9.412 \parallel c축에, 06.8 \perp c축에
**럿거스 대학교**
11.1 \parallel c축에, 5.88 \perp c축에
9.34 \parallel c축에, 5.19 \perp c축에
8.68 \parallel c축에, 4.50 \perp c축에
목록[Engineering Research Bulletin No. 40, Rutgers University (1958) quoted by Weast, R.C., Editor-in-Chief, Handbook of Chemistry and Physics, 48th edition, Cleveland: The Chemical Rubber Publishing Co. 1967-1968, page E-5.]
**NBS**
6.00 \parallel c축에, 3.90 \perp c축에
5.00 \parallel c축에, 3.41 \perp c축에
4.47 \parallel c축에, 3.12 \perp c축에
4.19 \parallel c축에, 3.04 \perp c축에
목록 | 300

311
366
422

500
600
700
800

| |언급된 권위자들은 여기에 미터법 번역으로 인용된 세 자리 숫자로 일부 값을 보고했지만, 세 자리 측정값을 시연하지는 못했다.R.W.Powell, C.Y.Ho and P.E.Liley, Thermal Conductivity of Selected Materials, NSRDS-NBS 8, Issued 25 November 1966, pages 69, 99>Link Text

정오표: NSRDS-NBS-8 PDF에 있는 번호가 매겨진 참조는 TPRC 데이터북 볼륨 2의 끝 부분에 있으며, 볼륨 3의 어딘가에 있다고 되어 있지만 그렇지 않다. |- | Rh|석영, 용융, 또는 유리질 실리카, 또는 용융 실리카 | 1.953331.46website=www.goodfellow.com-3
1.4
**영국**
0.84
1.05
1.20
1.32
1.41
1.48
목록[Ratcliffe, E.H., National Physical Laboratory, Teddington, Middlesex, England, quoted by Weast, R.C. Editor-in-Chief, Handbook of Chemistry and Physics, 48th edition, 1967-1968, Cleveland: Chemical Rubber Publishing Co., page E6.]
**미국**
0.52
1.13
1.23
1.40
1.42
1.50
1.53
1.59
1.73
1.92
2.17
2.48
2.87
3.34
4.00
4.80
6.18
목록R.W.Powell, C.Y.Ho and P.E.Liley, Thermal Conductivity of Selected Materials, NSRDS-NBS 8, Issued 25 November 1966, page 99>Link Text | 303293
323

123
173
223
273
323
373

100
200
223
293
323
373
400
500
600
700
800
900
1000
1100
1200
1300
1400

| #expr:(7/6)*10^-17#expr:(75*10^16)^-1 round 21 \- 10−16 | |- | Rh|석영, 분말 | 0.178 **코작 1952**
0.184
0.209
0.230
0.259
**시넬니코프 1958**
0.0289
0.0335
0.0356
0.041
0.0448
0.0515
0.0669
0.0753
0.0812
0.0837
목록: TPRC **II** 페이지 177-180 | 373.2
483.2
588.2
673.2

313.2
373.2
473.2
571.2
617.2
667.2
713.2
811.2
863.2
868.2 | |코작의 입자 크기는 0.3~1mm였고, 밀도는 0.54g ⋅ cm−3였다. Kozak, M.I. Zhur. Tekh. Fiz., 22 (1), 73–6, 1952. 이에 비해 시넬니코프 분말은 진공 상태의 분말이며, 입자 크기는 100~200마이크로미터이고, 분말 밀도는 1.35 g/cm−3이다. Sinel'nikov, N.N. and Filipovich, V.N., Soviet Phys. Tech., 3, 193–6, 1958. TPRC 기록에는 시넬니코프 진공에 대한 부분이 흐릿하게 나와 있는데, 아마도 5 ⋅ 10−5 mmHg일 것으로 보인다. TPRC 페이지 177–180, Volume 2, 곡선 62 및 65, 참조 번호 각각 326 및 327.Touloukian, Y.S., Powell, R.W., Ho, C.Y. and Klemens, P.G. Thermophysical and Electronic Properties Information and Analysis Center Lafayette In, TPRC Data Series Volume 2, (1971)>PDF at https://apps.dtic.mil/dtic/tr/fulltext/u2/a951936.pdf retrieved on February 2, 2019 at 5:23 AM EST. |- | Rh|석영, 슬립 주조 | 0.63 **첫 번째 실행**
0.34
0.39
0.45
0.51
0.62
**두 번째 실행**
0.63
0.66
0.69
목록Mason, C.R., Walton, J.D., Bowen, M.D. and Teague, W.T. (1959) in R.W.Powell, C.Y.Ho and P.E.Liley, Thermal Conductivity of Selected Materials, NSRDS-NBS 8, Issued 25 November 1966, pages 99, 103>Link Text | 500
700
900
1100
1300

900
1000
1100 | |초벌 도자기처럼 시작했을 이 재료는 용융 실리카로 슬립 주조되었다. 그 후 333 K에서 4일 동안 건조된 후 테스트되었다. 직경 9인치, 두께 1인치, 밀도 1.78 ⋅ cm−3였다. 첫 번째 실행은 1317K까지 진행되었고, 두 번째 실행에서는 동일한 단열재가 더 전도성이 있음을 입증했다. 1959년. |- | Rh|세쿼이아 껍질 | 0.035 **전체: 밀도=0.0641 g cm−3** **L**
0.0286
0.0307
0.0330
0.0356
0.0379
0.0407
**잘게 썬 것: 밀도=0.0625 g cm−3** **L**
0.0107
목록 |222.2
239.2
255.5
272.1
288.8
305.3

318.7 | |**전체:** Rowley, F. B., Jordan, R. C. 및 Lander, R. M., Refrig. Eng., **50**, 541–4, 1945, TPRC 페이지 1084 및 1172.
**잘게 썬 것:** Wilkes, G. B., Refrig. Eng., **52**, 37–42, 1946, TPRC 페이지 1084 및 1162. |- | Rh|쌀겨 (재) | 0.062website=esrla.com | | | |- | Rh|쌀겨 (전체) | 0.0359 | | | |- | Rh|암석, 장석질 화성암 | Nts**기공 내 공기, 5 MPa***

고형도* = 1

20%v 석영: 2.21
40%v 석영: 2.97 http://www.publish.csiro.au/?act=view_file&file;_id=PH580255.pdf. Retrieved 29 March 2016 at 9:17 PM (UTC).

**히가시 흙 (물 함유 r)***
느슨하게 포장됨
**r** = 0.0: K= 0.255 W ⋅ m−1 ⋅ K−1
**r** = 0.2: K= 0.534
**r** = 0.4: K= 0.883
**r** = 0.6: K= 1.162

촘촘하게 포장됨
**r** = 0.0: K= 0.372
**r** = 0.2: K= 0.697
**r** = 0.4: K= 1.127
**r** = 0.6: K= 1.627
목록: 히가시 아키라; 홋카이도 대학교 도서관Higashi, Akira, On the Thermal Conductivity of Soil, Journal of the Faculty of Science, Hokkaido University, Series 2, Physics, 4_P21-28, 1951-02 at https://eprints.lib.hokudai.ac.jp/dspace/bitstream/2115/34185/1/4_P21-28.pdf retrieved January 26, 2019 at 12:08 AM, EST.

**케르스텐 흙**

실트-점토 흙
1.28 g ⋅ cm−3 건조
50% 포화: K = 0.89 W ⋅ m−1 ⋅ K−1
100% 포화: K = 1.1
1.44 g ⋅ cm−3 건조
50% 포화: K = 1.0
100% 포화: K = 1.3
1.60 g ⋅ cm−3 건조
50% 포화: K = 1.2
100% 포화: K = 1.5

모래 흙
1.60 g ⋅ cm−3 건조
50% 포화: K = 1.7 W ⋅ m−1 ⋅ K−1
100% 포화: K = 2.0
목록: Kersten in Farouki, figures 146 & 150, pp. 103 & 105Farouki, Omar T., Thermal Properties of Soils, CRREL Monograph 81-1, U.S. Army Cold Regions Research and Engineering Laboratory, Hanover New Hampshire, December 1981 at https://babel.hathitrust.org/cgi/pt?id=uc1.31210018605970;view=1up;seq=3 retrieved January 28, 2019 at 2:19 AM EST. |293.2

277.59

| |인용된 안데르슬란트 차트에는 쉬운 측정을 위한 해당 수분 함량 백분율이 포함되어 있다.

TPRC 데이터 북은 유기성 및 건조 광물성 토양의 열전도율에 대해 각각 0.0251 및 0.0109 W⋅cm−3⋅Kelvin−1 값을 인용하고 있지만, 원본 기사는 인용된 저널 웹사이트에서 무료로 제공된다. 오류: TPRC Volume 2 페이지 847 및 1159. 저널 아카이브.

또한 존 웹, "토양의 열전도율" 1956년 11월, Nature Volume 178, 페이지 1074–1075, 그리고 M.W. 마코프스키, "토양의 열전도율" 1957년 4월, Nature Volume 179, 페이지 778-779와 같은 드 브리스의 권위자들이 있으며, 최근에는 난 장 박사와 왕 자오유 박사의 "토양 열전도율 및 예측 모델 검토" 2017년 7월, International Journal of Thermal Sciences Volume 117 페이지 172–183이 있다. ***r** ≡ 물 질량 대 건조 토양 질량의 비율. 히가시 흙. |- | Rh|흙, 동결, 포화 이하 | Nts**히가시 흙**
흙 'A*, 검은 경작지, 0 — 10 cm 깊이*

건조: K = 0.488 W ⋅ m−1 ⋅ K−1
포화: K = 3.151

*흙 **B**, 갈색 심토, 25 — 30 cm 깊이*

건조: K = 0.232
포화: K = 2.604

*흙 **C**, 황갈색 심토, 50 — 60 cm 깊이*

건조: K = 0.290
포화: K = 2.279

목록: 히가시 아키라, 홋카이도 대학교 도서관Higashi, Akira, *Thermal Conductivity of Frozen Soil*, Journal of the Faculty of Science, Hokkaido University, Series 2, Physics 4_P95-106, 1952-3 at https://eprints.lib.hokudai.ac.jp/dspace/bitstream/2115/34198/1/4_P95-106.pdf retrieved January 26, 2019 at 12:12 AM EST.

**케르스텐 흙**

*모래 흙*

1.60 g ⋅ cm−3 건조

50% 포화: K = 1.7 W ⋅ m−1 ⋅ K−1
100% 포화: K > 3.17
목록: Kersten (Farouki, 그림 151 페이지 105). | Nts268.15 ± 2K

269.26 | Nts | Nts*히가시 이상 현상:* 100페이지 표 III에 열전도율로 표시된 매우 높은 c 값은 낮은 자릿수의 크기를 가졌다면 논문의 주제에 대략적으로 부합할 것이다. 건조 토양이 99페이지 표 I에서 102-3페이지 표 IV로 갈수록 훨씬 가벼워지는 이유는 표 I에 비중병 밀도가 있기 때문이라고 설명된다. 토양의 열전도율에 대해 더 알아볼 이유가 있다고 생각하는 독자들을 위해, 육군 한랭지 연구 및 공학 연구소에서 무료로 제공된다. 전체 내용은 파루키 참조 각주에 있으며, 그래프와 공식이 함께 제공된다. 쉽게 설명하면, lb/ft3은 약 0.01601846 g/cm3이고, Btu in./ft2 hr °F는 약 0.14413139 W ⋅ m−1 ⋅ K−1이다. |- | Rh|흙, 동결, 포화 이상 | Nts**히가시 흙**
*흙 A*
**r*** = 0.7: K = 3.953 W ⋅ m−1 ⋅ K−1
*흙 B*
**r** = 0.8: K = 3.348
목록 | Nts268.15 ± 2K | Nts | Nts이 두 샘플에서 매우 더러운 종류의 얼음은 일반 얼음보다 거의 두 배 빠른 속도로 열을 전도한다. ***r** ≡ 물 질량 대 건조 질량의 비율. |- | Rh|땜납, Sn/63% Pb/37% | 5050date=9 August 2006 | | | |- | Rh|무연 땜납, Sn/95.6% Ag/3.5% Cu/0.9%, Sn/95.5% Ag/3.8% Cu/0.7% (SAC) | 60~60 | | | |- | Rh|강철, 탄소 | 46.7428636-43 50.2-54

**영국 중간 강철, 1933**

*CS 81: 0.1% C, 0.34% Mn*
67.4
66.1
64.9

*CS 91: 0.26% C, 0.61% Mn*
56.1
55.2
54.4

*CS 92: 0.44% C, 0.67% Mn*
54.0
52.7
51.9
목록: Naeser, G. (TPRC **I** pp 1186–90, 곡선 81, 91 및 92)

**공구강, 1.41% C, 0.23% Mn, 0.158% Si** **L**

*수냉*
30.5
31.0
31.8

*150°C에서 템퍼링 및 공랭*
32.2
32.2
32.8

*200°C에서 템퍼링 및 공랭*
33.1
33.9
33.5

*250°C에서 템퍼링 및 공랭*
36.8
36.4
37.2

*300°C에서 템퍼링 및 공랭*
37.7
38.5
38.1

*350°C에서 템퍼링 및 공랭*
38.1
38.5
38.9
목록: Hattori, D., J. Iron Steel Inst. (London) **129** (1), 189–306, 1934 (TPRC **I** pp 1115–1120 곡선 61-66) | 295293-298

373.2
473.2
573.2

373.2
473.2
573.2

373.2
473.2
573.2

355.70
374.20
390.20

360.70
376.70
389.70

366.20
401.70
427.20

364.20
395.70
424.70

365.70
393.20
427.20

369.20
390.70
432.20

| | (Fe+(1.5-0.5)%C) |- | Rh|강철, 스테인리스 | #expr:(6*16.3+16.7+18+24)/916.3http://www.goodfellow.com/E/Stainless-Steel-AISI-302.html
http://www.goodfellow.com/E/Stainless-Steel-AISI-304.html
http://www.goodfellow.com/E/Stainless-Steel-AISI-310.html
http://www.goodfellow.com/E/Stainless-Steel-AISI-316.html
http://www.goodfellow.com/E/Stainless-Steel-AISI-321.html-16.7website=www.goodfellow.com-18website=www.goodfellow.com-24 | 296 | #expr:(70.5*10^-8)^-1formatnum:#expr:(85*10^-8)^-1 round -3 \- formatnum:#expr:(56*10^-8)^-1 round -3 | (Fe, Cr12.5-25%, Ni0-20%, Mo0-3%, Ti0-미량) |- | Rh|스티로폼-발포 폴리스타이렌 |0.036 **다우 케미컬** 0.033-0.036publisher=Dow
**K. T. 유셀** 외 0.036-0.046df=dmy-all | | | |- | Rh|섬장암 | 2.18
목록: Birch and Clark (Robertson, page 58). | 300 | | 이 요약은 1940년 한 샘플에서 나왔다. |- | Rh|열 그리스 | 0.4 - 3.0 | | | |- | Rh|열 테이프 | 0.60publisher=3M | | | |- | Rh|이산화 토륨 | 3.68 3.68
3.12
2.84
2.66
2.54
목록 |1000
1200
1400
1600
1800

| |권장 값, TPRC, 다결정, 99.5% 순수, 98% 밀도, 198페이지 |- | Rh|주석 | 70 **TPRC**
20400\perp c축에, 14200 \parallel c축에, 18300 P*
36000\perp c축에, 25000 \parallel c축에, 32300 P
33100\perp c축에, 23000 \parallel c축에, 29700 P
20200\perp c축에, 14000 \parallel c축에, 18100 P

13000\perp c축에, 9000 \parallel c축에, (11700) P

8500\perp c축에, 5900 \parallel c축에, (7600) P
5800\perp c축에, 4000 \parallel c축에, (5200) P
4000\perp c축에, 2800 \parallel c축에, (3600) P
2900\perp c축에, 2010 \parallel c축에, (2600) P

2150 \perp c축에, 1490 \parallel c축에, (1930) P

1650\perp c축에, 1140\parallel c축에, (1480) P
1290\perp c축에, 900 \parallel c축에, (1160) P
1040\perp c축에, 20 \parallel c축에, (930) P
850 \perp c축에, 590 \parallel c축에, (760) P

700 \perp c축에, 490 \parallel c축에, (630) P

590 \perp c축에, 410 \parallel c축에, (530) P
450 \perp c축에, 310 \parallel c축에, (400) P
360 \perp c축에, 250 \parallel c축에, (320) P
250 \perp c축에, 172 \parallel c축에, (222) P

200 \perp c축에, 136* \parallel c축에, (176) P

167 \perp c축에, 116 \parallel c축에, (150) P
(150)\perp c축에, (104) \parallel c축에, (133) P
(137)\perp c축에, (95) \parallel c축에, (123) P
(128)\perp c축에, (89) \parallel c축에, (115) P

(107)\perp c축에, (74) \parallel c축에, (96) P
(98.0)\perp c축에, (68.0) \parallel c축에, (88.0) P
(95.0)\perp c축에, (66.0) \parallel c축에, (85.0) P
(86.7)\perp c축에, (60.2) \parallel c축에, (77.9) P

(81.6)\perp c축에, (56.7) \parallel c축에, (73.3) P

(75.9)\perp c축에, (52.7) \parallel c축에, 68.2 P
(74.2)\perp c축에, (51.5) \parallel c축에, 66.6 P
69.3\perp c축에, 48.1 \parallel c축에, 62.2 P
66.4\perp c축에, 46.1 \parallel c축에, 59.6 P
목록

**소련**
68.2 | Nts
1
2
3
4

5

6
7
8
9

10

11
12
13
14

15

16
18
20
25

30

35
40
45
50

70
90
100
150

200

273.2
300
400
500

273.15 | Nts | Nts*P 전도율은 다결정 주석의 전도율이다.

TPRC 주석은 잔류 전기 저항률 ρ0=0.000120, 0.0001272 및 0.000133 *μ*Ω cm인 잘 어닐링된 99.999%+ 순수 백주석으로, 단결정에 대해 c축에 수직 \perp 및 평행 \parallel 방향으로, 그리고 다결정 주석 P에 대해 각각 측정되었다. 권장 값은 상온 근처에서 3% 이내, 다른 온도에서는 3%에서 [알 수 없음] 이내로 정확한 것으로 추정된다. 괄호 안의 값은 외삽, 보간 또는 추정된 값이다.

*온라인 기록에 따르면 30 켈빈에서 c축에 평행한 열전도율이 1.36 W⋅cm−1 K−1 및 78.0 Btu hr−1 ft−1 F−1로 게시되어 있는데, 이는 잘못된 것이다. 또한 사본이 너무 흐릿하여 실제로는 1.36 W−1 cm−1 K−1 및 78.6 Btu hr−1 ft−1 F−1를 의미하며, 비서가 책상에 서류 더미가 많아 청소할 시간이 지나서 발생한 오타라는 인상을 준다. 이 경우 다국어 표현은 완벽하게 일치한다. TPRC 데이터 시리즈 Volume 1, 페이지 408.

이 물질은 3.722 켈빈 이하의 온도에서 초전도 (전기) 상태이다. 웨스트 페이지 E-75. |- | Rh|타이타늄, 순수 | 20.1815.6-19.0-21.9website=www.goodfellow.com-22.5 | 296.5293-300 | #expr:(48*10^-8)^-1formatnum:#expr:(54*10^-8)^-1 round -3 \- formatnum:#expr:(42*10^-8)^-1 round -3 | |- | Rh|타이타늄 합금 | 5.8website=www.goodfellow.com | 296 | #expr:(168*10^-8)^-1 round -2 | (Ti+6%Al+4%V) |- | Rh|텅스텐, 순수 | 173 1440
9710
208
173텅스텐
118
98access-date=10 February 2025 | 1
10
100
293
1000
2000 | #expr:(52.8*10^-9)^-1 round -4 | |- | Rh|벽판 (1929) | 0.06 0.0640
0.0581
0.0633
목록 |322.8 | |Stiles, H., Chem. Met. Eng.,**36**, 625–6, 1929, TPRC Volume 2 페이지 1131 및 1172. 이것은 동일한 평균 온도에서 상업용 벽판의 세 가지 샘플이다. |- | Rh|물 | .59360.563url-status=dead-0.596-0.6-0.609

탈이온 초정수
0.598date=11 February 2021

**TPRC**
0.5225*
0.5551*
0.5818
0.5918
0.6084
0.6233
0.6367
0.6485
0.6587
0.6673
0.6797
0.6864
0.6727
0.6348
0.5708
목록Touloukian, Powell, Ho and Klemens, Purdue Research Foundation, TPRC Data Series Volume 3 (1970)https://apps.dtic.mil/dtic/tr/fulltext/u2/a951937.pdf retrieved on February 2, 2019 at 5:34 AM EST.

**소련**
0.599 | 290.4273-293-300

293.15

250
270
280
290
300
310
320
330
340
350
370
400
450
500
550

293.15 | #expr:5*10^-35×순수10−6-단물10−3±1-바닷물1 | =12% 수분: 0.09091title=Physical Properties and Moisture Relations of Wood-0.16-0.21-0.4
**왕립 학회:**

**전나무** **L**
*비중=0.6*
15% 수분
나뭇결에 ⊥ **U***: 0.117
**마호가니** **L**
*비중=0.70*
15% m & 나뭇결에 ⊥ **R***: 0.167
15% m & 나뭇결에 ⊥ **T***: 0.155
15% m & 나뭇결에 \parallel: 0.310
**참나무** **L**
*비중=0.60*
14% m & 나뭇결에 ⊥ **T**: 0.117
**스프루스:** **L**
*전기 오븐*
3.40% m & 나뭇결에 ⊥ **R**: 0.122
5.80% m & 나뭇결에 ⊥ **R**: 0.126
7.70% m & 나뭇결에 ⊥ **R**: 0.129
9.95% m & 나뭇결에 ⊥ **R**: 0.133
17.0% m & 나뭇결에 ⊥ **R**: 0.142
''비중=0.041
''16% m & 나뭇결에 ⊥ **R**: 0.121
16% m & 나뭇결에 ⊥ **T**: 0.105
16% m & 나뭇결에 \parallel: 0.222
**티크** **L**
*비중=0.72*
10% m & 나뭇결에 ⊥ **T**: 0.138
**호두나무** **L**
*비중=0.65*
12.1% m & 나뭇결에 ⊥ **R**: 0.145
11.3% m & 나뭇결에 ⊥ **T**: 0.136
11.8% m & 나뭇결에 \parallel: 0.332
목록 | 295.5298-293

293.2

293.2
293.2
293.2

293.2

373.2
373.2
373.2
373.2
373.2

293.2
293.2
293.2

293.2

293.2
293.2
293.2
| Nts | Nts종-변수

왕립 학회: Griffiths, E. 및 Kaye, G. W. C., Proc. Roy. Soc. (London), **A104**, 71–98, 1923, TPRC Volume 2, 페이지 1073, 1080, 1082, 1086 및 1162.

***R** 전도율은 연륜에 방사형인 열전도율, **T**는 연륜에 접선인 열전도율, **U**는 지정되지 않은 전도율이다. 마호가니: 페이지 1080, 참나무: 페이지 1082, 스프루스: 페이지 1086, 티크: 페이지 1087, 호두나무: 페이지 1089. 방법: 종방향 열 흐름, TPRC **1**, 페이지 24a. 참고: 모든 백분율은 수분을 나타낸다. 전나무는 15%, 마호가니 15%, 참나무 14%, 스프루스 3.40%, 5.80%, 7.70%, 9.95%, 17.0% 및 16%에서 측정되었다. 티크는 10%, 호두나무는 12.1%, 11.3% 및 11.8% 수분에서 측정되었다. |- | Rh|목재, 미지정 | .105320.04-0.055-0.07692-0.12-0.17

**왕립 학회**
*호두나무* **L**
나뭇결에 ⊥ & 연륜에 접선, 다양한 압력과 두께 모두 0.137 ± 0.001 (12번 반복). Griffiths, E. 및 Kaye, G. W. C., Proc. Roy. Soc. (London), **A104**, 71–98, 1923 (TPRC **2** 페이지 1089).

**다양**
소나무, 소나무 참조.
세쿼이아 껍질, 세쿼이아 껍질 참조. | 295.5293-298

293.2

| | 발사나무-삼나무-히코리/참나무 |- | Rh|앙고라 울 | 0.0464 |293.2 | |Bettini, T. M., Ric. Sci. **20** (4), 464–6, 1950, TPRC 페이지 1092 및 1172 |- | Rh|울 펠트 | 0.0623
0.0732 |313.2
343.2 | |Taylor, T. S., Mech. Eng., **42**, 8–10, 1920, TPRC 페이지 1133 및 1161. |- | Rh|아연, 순수 | 116116 | 293293 | 16,950,00016,950,000 | |- | Rh|산화 아연 | 21 | | | |- | Rh|이산화 지르코늄 | 1.9 **슬립 주조, 첫 번째 실행 (1950)**
2.03
1.98
1.96
1.91
1.91
1.90
**두 번째 실행 (1950)**
1.81
1.80
1.92
1.90
1.95
1.92
1.97
1.98
2.04
2.29
**CaO 안정화 (1964)**
1.54
1.64
1.64
1.76
1.62
1.79
1.80
2.46
2.33
2.80
2.56
2.70
목록 |766.2
899.2
1006.2
1090.2
1171.2
1233.2

386.2
470.2
553.2
632.2
734.2
839.2
961.2
1076.2
1163.2
1203.2

1343.2
1513.2
1593.2
1663.2
1743.2
2003.2
2103.2
2323.2
2413.2
2413.2
2493.2
2523.2 | |**첫 번째 실행:** 밀도=5.35 g cm−3. Norton, F. H., Kingery, W. D., Fellows, D. M., Adams, M., McQuarrie, M. C. 및 Coble, R. L. USAEC Rept. NYO-596, 1–9, 1950, TPRC 페이지 247 및 1160

**두 번째 실행:** 동일한 표본, 동일한 USAEC 보고서.

**CaO 안정화:** 밀도=4.046 g cm−3 (이론값의 66.3%). Feith, A. D., Gen. Elec. Co., Adv. Tech. Service, USAEC Rept. GEMP-296, 1-25, 1964, TPRC 페이지 247 및 1165. 최근 개발된 것 중에는 약 2000 켈빈까지의 온도에 사용되는 지르코니아 섬유 열 단열재가 있다. 다양한 전도율은 0.4 w m−1 K−1 미만이다. Zircar Zirconia, Inc.https://zircarzirconia.com/technical-documents/thermal-conductivity-zircar-zirconia-fibrous-insulation/ retrieved January 19, 2019 at 4:49 AM EST.access-date=2025-01-18 |- class="sortbottom" ! 물질 ! 열전도율 W·m−1·K−1] ! 온도 [K] ! 전기 전도도 @ 293 K Ω−1·m−1] ! 참고 |}